( I I02 ) 



séance et sur la production desquels il a communiqué des détails très 

 intéressants. 



» Ces cristaux, obtenus par sublimation, ont la couleur blanche et le 

 vif éclat de l'argent. Leurs faces sont souvent courbes et leurs arêtes 

 émoussées ; mais les plus nets permettent de reconnaître que leur forme 

 habituelle est celle d'un prisme hexagonal régulier, terminé par une base 

 un peu moins éclatante que les faces latérales. Les individus, quelquefois 

 isolés, sont le plus habituellement imbriqués les uns sur les autres, de 

 manière à former des groupements qui rappellent certains modèles des dé- 

 croissements de Haûy et qui, effilés à un bout, se terminent à l'autre bout 

 par un ou deux angles solides du prisme hexagonal basé. Les arêtes de la 

 base sont parfois remplacées par une troncature annulaire, dont la combi- 

 naison avec les faces du prisme rappelle tout à fait celle des cristaux de 

 tellure. En admettant que trois plans alternes de celte troncature appar- 



tiennent au rhomboèdre primitif/» et les trois autres à son inverse e^, on 

 trouve que l'angle culminant du rhomboèdre primitif auquel peuvent être 

 rapportées les formes hexagonales du magnésium est de So^S'So". 



» En effet, en désignant par a' la base du rhomboèdre primitif et par fi- 

 le prisme hexagonal dérivé, les angles mesurés directement, comparés aux 

 angles calculés, sont : 



Mesuré. Calculé. 



*a'p = a^e^ ii7''5i' moy. « 



a'e' 90° moy. 90" 



e'e» il9"58' moy. 120° 



%_ 



j/e' adj i2'j°3i'3o"inoy. i27°3i'3 



2 



» Parmi les métaux rhomboédriques, le magnésium serait donc, après 

 le zinc, celui qui offrirait le rhomboèdre primitif le plus aigu, car on 

 admet généralement les nombres suivants : 



Angle culminant Angle de la base 



(lu rhomboèdre. avec le rhomboèdre. 



Zinc 7i°35' à 72=59' i io°3o' à 1 1 loSo' (G. Rose) 



Arsenic 85°4i' 122" 9' (Miller) 



Tellure 86° 1' i22''24' (Miller) 



Antimoine 87°35' 123°32' (G. Rose) 



Bismuth 87°4o' 128° 36' (G. Rose) 



M Les cristaux de magnésium obtenus par M. Dumas sont très mal- 

 léables et sectiles. Je n'ai pu y observer aucun clivage. » 



